und die umkehrbare Umwandlung des Calciumcarbonats. 



113 



Systems kristallisiert. Man vergleiche hierüber weiter Ab- 

 schnitt IV. 



Die Dünnschliffe der Schmelzkuchen mit mehr Calciumoxyd 

 als der eutektischen Zusammensetzung entspricht (es erwies sich 

 hier oft ein Schleifen mit Öl an Stelle von Wasser als vorteilhaft), 

 lassen keine skelettartige Entwicklung des Kalkspats erkennen. 

 Vielmehr ist im gewöhnlichen bezw. polarisierten Lichte ein gleich- 

 mäßig dichtes Gefüge sichtbar, während es sich zwischen gekreuzten 

 Mcols herausstellt, daß größere einheitlich auslöschende Partien 

 das Ganze aufbauen. Dieses Bild entspricht völlig dem erwarteten: 

 eine feinkörnige Erstausscheidung von Calciumoxyd und Umhüllung 

 dieses durch das bekanntlich außerordentlich kristallisationsfähige 

 Carbonat, sobald die Schmelze die eutektische Zusammensetzung 

 erreicht hatte. 



Die Schmelzprodukte des Isländer Doppelspats 

 besitzen eine bräunliche Farbe im Gegensatz zu den rein- 

 weißen Schmelzkuchen des künstlichen Carbonats. Diese Farbe 

 rührt vom Eisenoxydgehalt her (vergl. p. .104), wie es die mikro- 

 skopisch sichtbaren Anhäufungen dieses Gemengteils unmittelbar 

 zeigten. Auch zur Kotfärbung von Carnallit und Sylvin genügen 

 bekanntlich ebenso kleine Mengen von Eisenoxyd. Im übrigen 

 verhalten sich die Dünnschliffe des umgeschmolzenen Doppelspats 

 wie die vom künstlichen Carbonat herrührenden. 



IV. Die umkehrbare Umwandlung des Calcium- 

 carbonats. 



1. Thermische Untersuchung. Auf den Ab- 

 kühlungskurven des umgeschmolzenen Calciumcarbonats zeigt sich 

 regelmäßig eine schwache, aber deutlich wahrnehmbare Verzögerung 

 der Abkühlung bei rund 970°. Auch die Erhitzungskurven der 

 Schmelzkuchen weisen bei derselben Temperatur eine entsprechende 

 Verzögerung auf. Der Vorgang läßt sich mit derselben Masse 

 beliebig oft wiederholen. Die hierdurch angezeigte Reaktion mit 

 Wärmetönung muß als eine umkehrbare Umwandlung angesehen 

 werden. Ein verschiedener Gehalt des Carbonats an Calciumoxyd 

 beeinflußt die Temperatur (und die Größenordnung) dieses Wärme- 

 effekts nicht merklich. Die Wärmetönung rührt vom Calcium- 

 carbonat her, denn auch das lockere künstliche Calciumcarbonat - 

 pulver vor der Schmelzung weist die Verzögerung der Erhitzung 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1912. Bd. I. 8 



